- 47 - 



Was den natürlichen Wassergehalt der Kohle betrifft , 

 so ist es , wie ich bereits in meiner ersten Arbeit erwähnt, 

 auffallend, dass alle jene Kohlen, die von einem Lager 

 stammen , wenn sie gleich von verschiedenen Fundorten 

 genommen wurden, einen zwischen sehr engen Grenzen 

 schwankenden Wassergehalt besitzen. So schwankt z. B. 

 der Wassergehalt der Oedenburger Kohle zwischen 17 und 

 187j Procent , der der Graner und Comorner Kohlen zwi- 

 schen 10,80 und 12,61 , der der Banater zwischen 2,65 und 

 8,63; endlich der der Baranyer zwischen 1,04 und 1,67. — 

 Wovon nun dieses auf jeden Fall eigenthümliche Verhält- 

 niss abhängt , und was diesen nach den verschiedenen La- 

 gern und Steinkohlengattungen so sehr variirenden Was- 

 sergehalt bedinge, lässt sich mit Gewissheit nicht bestim- 

 men. Dass er jedoch mit dem Alter der Kohle, mit ihrem 

 Kohlenstoffgehalt und mit der mehr oder weniger noch un- 

 veränderten Holztextur der Kohle in naher Beziehung steht, 

 lässt sich nach den bis jetzt gemachten Erfahrungen mit ei- 

 niger Zuverlässigkeit behaupten. Indem nämlich der Was- 

 sergehalt der Oedenburger Kohle , welche ihren Eigenschaf- 

 ten nach zur jüngsten unter den von mir bis jetzt untersuch- 

 ten Braunkohlen gehört, und an welcher die ursprüngliche 

 Holztextur noch am deutlichsten wahrnehmbar ist, bis 18'/2 

 Procent übersteigt, sehen wir ihn bei den Baranyer Kohlen^ 

 an welchen jede Spur organischer Structur untergegangen , 

 und die in Bezug ihres Kohlenstoffgehaltes alle übrigen 

 bedeutend übertrifft, bis auf 1 Procent herabsinken. 



Die Quantität der flüchtigen Bestandtheile einer Kohle 

 hängt, wenn sie vollständig ausgetrocknet ist, vorzüglich 

 von ihrem Sauerstoffgehalt ab, wozu dann das seinige auch 

 die Quantität der anorganischen Bestandtheile beiträgt. Denn 

 es ist leicht begreiflich , dass unter sonst gleichen Verhält- 

 nissen die Kohle um so weniger flüchtige Bestandtheile ent- 

 hält, je grösser ihr Aschengehalt ist. Dem zu Folge ent- 

 halten die grösste Menge flüchtiger Bestandtheile die Oeden- 

 burger Kohlen ; hierauf folgen die Graner und Comorner mit 

 31 — 40 Prrocent; nach diesen die Banater, deren flüchtige 

 Bestandtheile zwischen 23 und 31 Procent schwanken \ end- 



